340 



A. MAAS 



Abb. 1. Holzopal (Rosenau/Siebengebirge). Kollodium- 

 abdruck, Bedampfung SiO, VergroBerung elektronenoptisch 

 11300 , GesamtvergroBerung 50 000 . 



nahmen konnte die Empfindlichkeit der Anordnung so 

 weit gesteigert werden, daB die sehr intensitatsschwachen 

 Interferenzen der Opale auch bei groBen Glanzwinkeln 

 noch legistriert werden. 



Es wurden folgende Opalvarietaten untersucht: 

 Holzopal — Stenzelberg/Siebengebirge und Rose- 

 nau/Siebengebirge; Feueropal — Zimapan/Mexiko; 

 Milchopal — Baldiestro/Piemont; ferner Chalce- 

 don — Island. 



Die differentialthermischen Untersuchungen erga- 

 ben, daB bei den genannten Opalen stets mehrere 

 SiOz-Modifikationen nebeneinander vorliegen, und 

 zwar mit verschiedenem Kristallisationszustand 

 (KorngroBe, Fehlordnung) und unterschiedlichem 

 Anteil der Modifikationen. Kristallisationsgrad und 

 Art der vorliegenden Phasen lassen sich durch 

 geeignete thermische Behandlung verandern. — 

 Ausfiihrliche Veroffentlichung erfolgt in Kiirze (s. 

 (20)). 



Die rontgenographischen Ergebnisse konnten die 

 difFerentialthermischen Befunde bestatigen. Bezeich- 

 nend ist die starke ,,Verbreiterung" der Interferenzen 

 und die ungewohnliche Hohe der Untergrund-Kurve, 

 die auf den erwarteten hohen Dispersitatsgrad hin- 

 weist und den Einsatz elektronenoptischer Metho- 

 den nahelegt. 



Die elektronenoptischen Untersuchungen wurden mit 

 dem elektromagnetischen Siemens-Ubermikroskop 100 d 

 durchgefuhrt. Feueropal und Milchopal, die unter glei- 

 chen Bedingungen im Edelstahlmorser zerkleinert wur- 

 den, lassen in elektronendurchlassigen Randzonen groBer 

 Bruchstiicke kleine Partikel erkennen, die in eine struk- 

 turlos erscheinende Masse eingebettet sind. Urn diese 

 Strukturen //; situ ohne vorangegangene mechanische 

 Beanspruchung zu erfassen, wurden von sehr gut polierten 

 ebenen Oberflachen verschiedener Opale, die zuvor mit 

 Hilfe der DTA und der Rontgenfeinstruktur-Analyse 

 untersucht worden waren, KoUodiumabdriicke herge- 



stellt, deren Negativ-Seiten kombiniert senkrecht und 

 unter einem Winkel von 30° mit SiO bedampft wurden. 

 Durch die Senkrechtbedampfung konnten Artefakte ver- 

 mieden werden, die auftraten, wenn die Abdriicke nur 

 schrag bedampft wurden. 



Die Oberflachen des untersuchten Feueropals, 

 Milchopals, Chalcedons und Holzopals erwiesen 

 sich im allgemeinen elektronenoptisch, abgesehen 

 von vereinzelten Schleifspuren sowie beim Schleifen 

 angeschnittenen Hohlraumen, als weitgehend struk- 

 turlos, wobei der Chalcedon ein Extrem an Feinheit 

 darstellt. Nur bei dem stellenweise bereits licht- 

 mikroskopisch inhomogen erscheinenden Holzopal 

 konnten vereinzelt hexagonal ausgebildete Partikel 

 von ca. 250-max. 1 000 A GroBe festgestellt werden. 

 Bedingt durch die im Vergleich zu den ubrigen Opa- 

 len geringe Harte des Holzopals treten ausgepragte 

 Schleifspuren auf, in denen Partikel der gleichen 

 GroBenordnung sichtbar werden (Abb. 1). Da die 

 differentialthermischen und rontgenographischen 

 Untersuchungen der Opale ergeben hatten, daB in 

 ihnen verschiedene SiOa-Modifikationen nebenein- 

 ander vorliegen, wurde versucht, diese durch diflfe- 

 rentielle Atzung sichtbar zu machen. 



An Einkristallen wurden solche Atzversuche von 

 PfefTerkorn (16) beim Kalkspat vorgenommen. Seine 

 Untersuchungen iiber den Realbau dieser Kristalle 

 zeigen, daB bei geeigneter Anatzung in den Atzgru- 

 ben von Kalkspat, die durch Storstellen des Kristall- 

 gitters hervorgerufen werden, scharfkantig idio- 

 morph ausgebildete Rhomboeder-Blocke von ca. 

 300 A GroBe als kleinste Bausteine des Realbaues 

 sichtbar werden. 



In Voruntersuchungen wurde eine geeignete Kon- 

 zentration und Einwirkungsdauer der als Atzmittel 

 verwandten FluBsaure HE ermittelt. (Uber die Los- 

 lichkeit von SiOa-Modifikationen in HE siehe (19).) 

 Sie ergaben 0,5 "o HE bei 30 sec. Atzdauer. 



Die hochglanzpolierten, mittels Kollodiumab- 

 driicken gereinigten und anschlieBend mit 0,5°oiger 

 HE geatzten AnschlifFe von Feueropal, Milchopal 

 und Holzopal zeigen iibereinstimmend Partikel mit 

 mehr oder weniger morphologisch ausgebildetem 

 Habitus, die in eine mikroskopisch strukturlos er- 

 scheinende Substanz eingebettet erscheinen und oft- 

 mals zu Nestern gruppiert auftreten. Die in den 

 Aufnahmen schwarz erscheinenden Partikel wurden 

 durch den Atzvorgang aus der Oberflache herausge- 

 lost und mit der Abdruckfolie abgehoben. Eine 

 gleichartige Erscheinung wurde von A. Schrader 

 (18) bei angeatzten StahlschlifTen beobachtet. Die 

 GroBe dieser herausgelosten Partikel betragt in 

 Ubereinstimmung mit der GroBe der in der Ober- 

 flache verbliebenen Partikel zwischen ca. 300 und 

 500 A. 



Der untersuchte Chalcedon wurde bei dieser 

 schwachen Atzung kaum angegriffen und lieB ledig- 

 lich vereinzelt groBe ovale Atzstellen von einigen /^ 

 GroBe erkennen, iihnlich den elektronenoptischen 

 Bildern von mit HE angeatzten Glasern. Dieser 



